( 786) 

 vérifiés par dos voies différentes et sur des corps différents. Il est à remar- 

 quer, en effet, que les procédés d'investigation, ainsi que les liquides sur 

 lesquels ont opéré MM. Bussy et Buignet, sont autres que ceux employés 

 par M. Favre. 



» Quant aux conclusions générales du travail, M. Bussy fait observer 

 que celles qui se déduisent des deux Mémoires antérieurs auxquels fait 

 allusion M. Favre, intitulés : Recherches sur l'ti/fmilc ihiiuique; phénomènes 

 calorifujucs j)ro(luils par Vaction de l'eau et de Calcool sur jilusieuis substances, 

 sont relatives à des mélanges de liquides complexes renfermant des corps 

 solides en dissolution, auxquels on peut attribuer une portion des effets 

 observés; tandis que MM. Bussy et Buignet ont opéré exclusivement et à 

 dessein siu' des liquides simples, et que les conséquences qu'ils ont tirées 

 de leurs expériences peuvent élre considérées comme s'appliquant à l'état 

 liquide de la matière, abstraction faite de toute autre circonstance. » 



MÉTALLURGlli. — Effets (lu ivolfram sur les fontes au charbon de bois. Note de 

 M. Le Gi'EiV, présentée par M. Pelouze. 



« Une série d'expériences que j'ai faites, en 1864, à la fonderie de la 

 Marine, à Nevers, pour connaître l'action du wolfram sur les fontes au 

 charbon de bois, a prouvé qu'elles acquièrent ainsi plus de ténacité, comme 

 on l'avait vu précédemment pour des fontes au coke. Ces dernières conte- 

 nant habituellement des substances étrangères, telles que du soufre et du 

 phosphore, avaient pu être épurées par les métaux du wolfram, et quelques 

 personnes, attribuant à cette cause l'amélioration produite, pensaient qu'il 

 n'en serait pas de même avec des fontes au charbon de bois très-pures. 



» Les nouveaux essais ont porté: 1° sur une fonte de Raveau (Nièvre) 

 d'excellente qualité; 2° sur des fontes d'artillerie de Nevers et de Ruelle, 

 ainsi nommées parce qu'on les emploie à fabriquer des bouches à feu. 



» Les épreuves avaient lieu à la poudre, sur des cylindres creux qu'on 

 faisait éclater et auxquels, par des procédés d'une grande précision, l'on 

 donnait les mêmes épaisseurs et le même vide intérieur. La fusion de chaque 

 cylindre exigeait 80 kilogrammes de métal ; elle s'effectuait pour chacun 

 dans les mêmes circonstances de brassages et de durée, afin que tout fût 

 égal de part et d'autre. Les proportions de wolfram de l'alliage ont été 

 de I I, 2 et 2-^. La supériorité de résistance s'est maintenue constamment 

 du côté de la fonte alliée. Pour nous assurer si elle ne provenait pas d'un 

 effet de décarburation exercé par le wolfram, nous avons multiplié les 



